( I I lo ) 



A Cîiuso (le l'altéfalion profonde occasionncp par l'oaii, le silicate séché 

 clans le vide perd 7^ au rouge vif. 



» Les produits de l'attaque du kaolin par 10 parties de potasse parais- 

 sent être les mêmes au-dessous du rouge sombre et au rouge-cerise ; mais la 

 quantité de la partie insoluble dans l'eau diminue à mesure que la tempé- 

 rature à laquelle on opère est plus élevée. On doit en tous cas arrêter 

 l'opération dès que tout le kaolin est transformé en octaèdres. Le mélange 

 fondu et pulvérisé est jeté dans 100 fois son poids d'eau froide ; on recueille 

 et on lave ensuite rapidement les cristaux, afin d'éviter qu'ils n'absorbent 

 l'acide carbonique de l'air. Ce sont de jolis octaèdres très peu usés, inco- 

 lores et transparents. 



» Les rapports d'oxygène trouvés dans ce silicate sont : : i ; r,7'3 : 0,78. 

 Ils ne présentent pas de relations simples et conduisent seulement à ad- 

 mettre l'existence d'un silicate double plus basique encore que le silicate 

 obtenu aA ec le carbonate de potasse au rouge vif. 



» L'action de la soude fondue sur le kaolin est très rapide; il ne m'a pas 

 été possible d'obtenir un produit homogèneet complètement cristallisé. Le 

 meilleur échantillon, contenant des octaèdres très nets et biréfringents, a 

 donné les rapports d'oxygène f : o,85 *. o,65, correspondant à un silicate 

 sesquibasique sans rapports simples entre ses éléments. 



» Tous les silicates basiques obtenus avec les alcalis caustiques ou car- 

 bonates sont solubles dans les acides étendus et insolubles dans les solu- 

 tions bouillantes de carbonates alcalins, ainsi que les silicates doubles 

 neutres. Ils se distinguent de ces derniers par leur solubilité plus ou moins 

 rapide dans les solutions alcalines pures; ils sont, en outre, beaucoup plus 

 altérés par l'eau bouillante. Celle-ci leur enlève de ^ à ^ de leur poids 

 d'un silicate toujours plus basicpie que le silicate primitif. 



» On a toujours emplové 100 parties d'eau froide pour désagréger les 

 culots. Ce mode d'opérer a été dicté par l'expérience. Il faut, en effet, cette 

 proportion d'eau pour éviter que les silicates et les aluminates libres, mé- 

 langés aux silicates cristallisés dans les produits fondus, se recombinent et 

 produisent des silicates doubles gélatineux. 



M Les résultats obtenus avec le kaolin au sein des alcalis causticpies ou 

 carbonates expliquent de quelle manière ces derniers réactifs opèrent l'at- 

 taque des silicates d'alumine : ils les ti'ansforment en un mélange de silicate, 

 d'aluminate et de sels doubles, tous produits solubles dans les arides 

 étendus. » 



